der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
109 
Am 18. Juni 1875 hatte der Wasserstand im Rhein nur eine 
Pegelhöhe von 2,75 m. 
Das Wasser ist hart, aber erfrischend zum Trinken durch 
den Gehalt an Kohlensäure. Beim Kochen setzt es natürlich starken 
« 
Kesselstein an. Eine Hauptuntugend zeigte es durch rasches An¬ 
greifen und Undichtmachen der Wasserhähne, besonders wenn Messing 
zu deren Guss benutzt und dieser sehr blasig war. Dem Verfasser 
dieser Zeilen wurden von vielen Seiten Vorwürfe gemacht, als ob 
er allein an diesen Uebelständen schuld sei. Um sich dagegen zu 
wehren wies er zuerst nach, dass namentlich durch den Gehalt an 
Kochsalz und an schwefelsaurem Natron das Wasser aus dem Messing 
das Zink auflöse und schlug deshalb vor, die Hähne nur aus soge¬ 
nanntem Rothguss, also aus reiner Bronce — einer Kupferzinn-Le- 
girung herzustellen. 
Das Zerfressen der Hähne hörte auf, aber viele blieben un¬ 
dicht, weil der Guss an sich nicht dicht sondern blasig war. Der 
Vortragende suchte auch diesen Uebelstand zu beseitigen und befasste 
sich mehrere Jahre lang mit Versuchen zur Herstellung von dichten 
Kupfer- und Bronzegüssen. Bisher war man in Fachkreisen 
allgemein der Ansicht, dass die Blasenbildung in solchen Metall¬ 
güssen durch schwefelige Säure veranlasst würde, welche aus einem 
Schwefelgehalt des benutzten Kupfers herrühre. Durch Benutzung 
von Natrium, Phosphor oder Phosphormetall, von Mangan oder 
Manganlegirungen, von Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff gelang 
es keineswegs in befriedigendem Masse, den vermeintlich einge- 
[schlossenen Schwefel zu entfernen und das im Metall aufgelöste 
Kupferoxydul zu reduciren. Die Blasenbildung musste andere Ur¬ 
sachen haben, und um diese zu ermitteln, untersuchte der Vor¬ 
tragende den Inhalt der Blasen, welche in solchen porösen Güssen 
eingeschlossen waren. Es geschah nach der Geisslerschen Methode, 
die derselbe seiner Zeit zusammen mit Herrn Vogelsang benutzte 
zur Ermittlung der Einschlüsse in Bergkrystall, — durch Auspumpen 
der Gase im luftleeren Raume unter allmählichem Erwärmen des 
betreffenden Metalls. Bei geringer Temperatur-Erhöhung zeigte 
sich Wasserstoff, bei noch stärkerer Erhitzung Kohlenoxyd als Gas- 
3inschluss in dem Spectralrohr, welches in den Apparat eingeschaltet 
war. Daraus liess sich auf die Ursache schliessen. Versuche in 
der Praxis zeigten, wie es möglich sei, jederzeit aus an sich gutem 
Rohmaterial auch dichte fehlerfreie Güsse zu erhalten, sei es beim 
Schmelzen im Flammofen oder im Tiegel. Enthält das Kupfer noch 
Schwefel, so ist zu dessen Beseitigung ein entsprechender Zusatz 
iron Manganlegirung jedenfalls von Vortheil. Das Mangan ver- 
aindert aber nicht beim Schmelzen, wie nunmehr erkannt ist, für 
fleh die Blasenbildung. Letztere kann nur durch sorgfältiges 
Schmelzen vermieden werden. Dieses ist bedingt: 1) durch die 
